( -^37 ) 



moins deux fois, chaque fois sur 2^' d'argent. Dans tous les cas j'ai observé 

 un dégagement de chaleur. 



» En somme, l'état final est identique dans toutes les expériences. 



» i" Argent battu, en feuilles minces. |Pureté vérifiée. Pour Ag = 108^^', 

 j'ai trouvé : -f- 2^"', o3. 



» 2" Argent produit par la transformation et désagrégation du précé- 

 dent dans l'oxygène vers 55o°. On en a séparé minutieusement à la pince 

 les fragments de feuilles non altérées. La transformation était d'ailleurs 

 presque complète. Pour Ag = 108^'' : + o^''',47- 



M 3" Argent cristallisé en belles aiguilles brillantes, et séparé par élec- 

 trolyse. Pour Ag ^^^ 108^'" : -+- o^''',io. 



» 4° Argent précipité de l'azotate par une lame de cuivre, lavé, 

 séché à la température ordinaire, dans le vide, sur l'acide sulfurique. 

 Pour Ag = loSB"- : 4- 1^»', iq. 



» 4° l^is- Métal d'une autre préparation, lavé, séché à une température 

 plus élevée, à 1 20°. Pour Ag = loS^"" : -+- o*-*', 76. 



» Cet argent présente une teinte grisâtre. Lorsqu'on le chauffe au rouge 

 sombre, il devient blanc et brillant, en ne perdant d'ailleurs que des 

 traces de matière. En effet, iB'',3222 précipité gris, séché à froid dans 

 le vide avant la pesée, puis chauffé au rouge sombre, ont perdu seulement 

 un milligramme. 



» De même, 2K', 3i85 d'argent précipité gris, desséché à 120°, avant 

 la pesée, puis chaulîé, ont fourni 2S'',3i8i d'argent pur, brillant, exempt 

 de toute trace d'un autre métal. Ces résultats prouvent la pureté à peu 

 près absolue de l'argent précipité ( ' ). 



» 5° Argent transformé durant l'opération précédente. Pour Agr=io8^'' 

 j'ai trouvé : -i-o^"',o8. 



M Tels sont les faits observés. Ils établissent d'abord l'existence de plu- 

 sieurs états allotropiques de l'argent, quatre au moins. Les états n° 3 et 5 

 (argent cristallisé, argent précipité par le cuivre puis chauffé au rouge 

 sombre) paraissent identiques; ou, plus exactement, ils sont transformables 

 l'un dans l'autre sans eftet thermique bien appréciable. 



» Trois des états examinés, les n°* 1, 2, 5 (argent ordinaire obtenu par 

 fusion, argent désagrégé dans l'oxygène, argent précipité par le cuivre, 



(') La perle très légère que produit la chaleur rouge paraît attribuable à une 

 trace d'oxygène, dont la présence ternit l'éclat de la surface du métal. 



